Der Holzkörper. 589 
unter anderem die Farbstoffe gefärbter Hölzer, wie das Hämatoxylin des Blau- 
holzes (Haematoxylon campechianum), das Brasilin des ziegelroten Sappanholzes 
(Caesalpinia Sappan), das Santalin des dunkelroten Sandelholzes (Pterocarpus 
santalinus), das Morin des echten Gelbholzes (Maclura aurantiaca) usw. Auch 
harz- und gummiartige Körper (Schutz- und Kerngummi) kommen häufig vor, 
und Sanio fand bei einer Reihe verschiedener Laubhölzer (Ailanthus, Prunus, 
Xanthoxylon, Gleditschia, Sorbus u. a.) anfangs farblose Substanzen, welche sich 
gegen alle Lösungsmittel in hohem Grade resistent erwiesen. Nach Gauners- 
dorfer sind den Substanzen, die das Kernholz imprägnieren, sehr häufig 
Gerbstoffe beigemengt. — Neben den angeführten organischen Körpern sind 
im Kernholze nicht selten auch anorganische Stoffe abgelagert. So enthalten 
nach Crüger die Lumina der Zellen und Gefäße der Crysobalaneen Hirtella 
silicea, Petraea volubilis und arborea, sowie die Gefäße des Teakholzes (Teetona 
grandis) beträchtliche Anhäufungen amorpher Kieselsäure. Von Molisch sind 
im Kernholze verschiedener Laubbäume (Ulmus campestris, Celtis orientalis, 
Sorbus torminalis, Fagus silvatica) oft sehr beträchtliche Ablagerungen von 
kohlensauerm Kalk nachgewiesen worden, und zwar hauptsächlich in den Ge- 
fäßen. Die Ausfüllung »ist meist eine so vollständige, daß man in der Asche 
gewöhnlich solide Abgüsse bemerkt, welche nicht nur die Form des Lumens, 
sondern auf ihrer Oberfläche auch einen genauen Abdruck von dem Relief 
der Wand erkennen lassen«e. Die Ursache der Ablagerung des kohlensauern 
Kalkes erblickt Molisch in der geringen Leitungsfähigkeit des Kernholzes für 
Wasser. »Wenn nun in der langen Zeit, während welcher die Kalklösung im 
Kernholze verweilt, die Temperatur in demselben steigt, so wird sofort CO, aus 
der Lösung entweichen und es muß, da ja die im Wasser absorbierte (O, das 
Lösungsmittel des Kalkes war, sofort eine entsprechende Menge von GO,Ca sich 
niederschlagen. « 
Durch die besprochenen Veränderungen werden natürlich auch die physi- 
kalischen Eigenschaften des Holzes modifiziert. Das Kernholz ist dichter, härter 
und gewöhnlich auch fester als das Splintholz. Es ist leicht einzusehen, daß 
diese Eigenschaften, so wie sie den technischen Wert des Holzes bedingen, vor 
allem auch für die Pflanze selbst von großem Werte sind. Vom biologischen 
Standpunkt aus kann man deshalb nicht zustimmen, wenn de Bary sagt: 
»Die Bildung harten und dauerhaften Kernholzes ist aber nur ein Spezialfall 
des beginnenden Rückbildungsprozesses«. Man muß vielmehr die Entstehung 
typischen Kernholzes, das dem Splintholze nicht bloß in bezug auf seine 
mechanischen Eigenschaften überlegen, sondern infolge der Einlagerung oben- 
erwähnter Substanzen auch gegen Verderbnis und Fäulnis besser geschützt. 
ist, als einen normalen und günstigen Fortbildungsprozeß des Holzes betrachten. 
In ernährungsphysiologischer Hinsicht liegt zwar ein vollständiger Funktions- 
verlust vor, in mechanischer Hinsicht dagegen eine Steigerung der Funktions- 
tüchtigkeit. 
Bei manchen Bäumen, z. B. verschiedenen Weiden und der kanadischen 
Pappel, kommt es allerdings vor, daß das Kernholz weder durch seine Festig- 
keit noch durch Dauerhaftigkeit vom Splintholz verschieden ist. Solches 
Kernholz fällt der Zersetzung anheim, an der sich häufig Pilze beteiligen; 
Der Baum wird hohl. — Speziell in das Gebiet pathologischer Veränderungen 
